SÉANCE DU 21 NOVEMBRE 1853. 
107 
Silice 62,59 
Alumine 16,59 
Protoxyde de fer 3,17 
Protoxyde de manganèse 0,55 
Chaux 1,15 
Magnésie 2,26 
Potasse 6,48 
Soude 3,14 
Eau et matière organique. . . . 3,90 
99,83 
L’analyse précédente montre que le rétinite de Sardaigne diffère 
très notablement des rétïnïtes de Saxe et d’Irlande, qui ont été 
analysés jusqu’à présent (1). 
En effet, sa teneur en silice est beaucoup plus petite que celle 
de ces derniers rétinites^ qui est comprise entre 73 et 76 pour 100. 
Sa teneur en alumine est au contraire plus grande. 
Sa teneur en alcalis est considérable, ce qui s’explique par la 
grande quantité de cristaux de feldspath qu’il contient, tandis que 
dans le rétinite ordinaire, les cristaux de feldspath sont rares et 
mal formés. 
La potasse est son alcali dominant, tandis que d’après Duménil, 
Thomson , Knox et Rlaproth, le rétinite renfermerait seulement 
de la soude. Par cela même que la potasse est l’alcali dominant 
de la pcrlite^ ce rétinite de la Sardaigne semblerait former une sorte 
de passage entre le rétinite et la perlite; plusieurs des variétés que 
je décrirai plus loin sous le nom de rétinite perlé ont même tous 
les caractères de la perlite. 
]ja teneur en oxyde de fer du rétinite de Santa-Natolia est assez 
grande. 
Sa teneur en eau au contraire est très faible. J’ai constaté 
d’ailleurs que dans le rétinite de Monte-Santo-Padre, qui est une 
variété du précédent, la teneur en eau et en matière organique 
s’élève seulement à 5,6A. 
Dans ces rétinitcs de la Sardaigne, la teneur en eau est donc 
inférieure à ce qu’elle est habituellement dans les autres rétinites, 
et elle se rapproche plus de celle de \<iperlite. 
L’analyse du rétinite de Santa-Natolia fait connaître un rétinite 
bien caractérisé dont la composition s’éloigne beaucoup de celle 
(1) Rammelsberg Handworterbuch., 2® partie, p. 40. — Naumann, 
Elementc der Minéralogie.^ p. 276. 
